302 Cil. VÉLAIN. — SUR QUELQUES VERRES ARTIFICIELS. 18 janv. 
Parfois des microlites de mélilite bien spécifiés constituent des 
agrégats réguliers reproduisant la forme d'un cristal de même espèce, 
de dimension notable (a° 1, fig. 3), ou bien encore se disposent 
par files parallèles séparées, par des intervalles très étroits et ré- 
gulièrement espacés. Dans ces mêmes conditions, quelques micro- 
lites d'anortbite ira clés suivant la loi de l'albite, qui se signalent 
par leur allongement relativement grand, constituent des groupe- 
ments rectangulaires ou radiés (n^ 6, fig, 3); leurs extinctions se 
font sous des angles allant jusqu'à un maximum de 45^*, comme pré- 
cédemment, et de même, avec la lame de quartz, ils présentent des 
caractères tantôt positifs, tantôt négatifs. 
Ce développement remarquable de fer oxydulé, de méiilite et 
d'anorthitedans cette scorie vitreuse, qui peut être considérée comme 
un silicate ferrugineux à base de chaux, tire son intérêt particulier 
de ce fait qu'on peut le rapprocher des essais de reproduction des 
minéraux constitutifs des roches, par voie de fusion ignée, qui ont eu 
au Collège de France, entre les mains de MM. Fouqué et Michel 
Lévy, le succès que l'on connaît (1). La cristallinité si remarquable 
de cette scorie, vraisemblablement produite par Faction combinée 
d'une fusion longtemps prolongée et d'un refroidissement brusque, 
s'est, en effet, effectuée dans des conditions identiques à celles réali- 
sées par MM. Fouqué et Michel Lévy dans ces expériences. 
Ferres provenant de V incendie de meules de Graminées. — Une scorie 
vitreuse provenant de l'incendie d'une meule de blé à Laigny (^isne), 
contenue dans la même collection, présente, en l'exagérant, ce 
développement de fer oxydulé, de microlites d'anorthite et d'au- 
gite, d'opale et de tridymite, que j'avais déjà signalé dans de pa- 
reilles masses vitreuses résultant de la fusion de cendres de Gra- 
minées (1). 
Verre de blé de Laigny — Ce verre grisâtre est spongieux, opaque, à 
peine transparent sur le bord des cassures, comme tous ceux précé- 
demment examinés. H est de même très fusible, hydraté, et sa den- 
sité oscille entre 2, 45 et 2,45. La proportion de silice s'élève à 66,7 ; 
un essai parle procédé Boricky a montré que la chaux était abon- 
dante et que ce verre devait contenir, en proportion égale et notable 
ment plus faible, de la potasse et de la soude. 
En lames minces, il est incolore, complètement amorphe et net- 
tement fluidal. C'est dans les bandes opaques que se présentent de 
préférence les microlites d'anorthite, d'augite et de fer oxydulé, 
(1) Fouqué et Michel Lévy, Synthèse des minémux et des roches, 1882. 
(1) Ch. Vélain, Bull delà Soe. de Minéral., n« 7, p. 113, 1878. 
